DES PRODUITS MÉTALLURGIQUES 

plus ou moins fines, dirigées très souvent suivart 
les trois côtés d’un triangle équilatéral et corres- 
pondant toujours au maximum de dureté que 
peut présenter le produit après trempe. 
Si la vitesse de refroidissement est très grande, 
et la température de trempe voisine de 8 (point 
du solidus}, le produit trempé pourra ou bien 
être formé de la solution y pure, ce qui corres- 
pondra au maintien intégral à la température 
ordinaire de l’état stable à température élevée, 
ou bien être formé d’un mélange de cette solu- 
tion et de martensite. 
Enfin, on peut aussi observerun constituant se 
colorant aisément, impossible à résoudre en 
plusieurs éléments au microscope et qui corres- 
pond à une dureté intermédiaire entre celle du 
même produit à l’état martensitique et à l’état 
recuit. Il prend naissance lorsque la vitesse de 
refroidissement est relativement faible. 
D’autre part, si la température de trempe est 
comprise entre 4 et T, on note une transforma- 
tion partielle du métal ; il subsiste une certaine 
quantité de l'élément proeutectoïde z. 
Bien entendu, un raisonnement analogue indi- 
querait ce qui se passerait dans la trempe des 
autres alliages, notamment de ceux constitués 
à la température ordinaire par les solutions 
pures « et £. 
Tout ce que nous venons de dire peut évidem- 
ment subir des changements importants avec les 
catégories d’alliages et surtout avec la position 
du point eutectique dans l'échelle des tempéra- 
tures. Ainsi que nous l’avons déjà dit, si l’hori- 
zontale ab est située assez bas dans l'échelle des 
températures, les résistances passives offertes 
par le métal peuvent être telles que le métal 
soit naturellement trempé. 
S2. — Les Laïitons 
C'est ce qui arrive dans les laitons {voir fig. 21, 
page 477) où l’eutectoide #-y, qui correspond à 
530/, de cuivre, a son point de transformation 
à 475°. Re 
Pendant fort longtemps, on a ignoré cet eutec- 
toiïde, qui n’a été mis en vue que par des recher- 
ches de Carpenter et Edwards !, s'appuyant sur 
l’analyse thermique. Mais ces auteurs ontregardé 
cet eutectoide comme non résolu : un alliage à 
52,12/, de cuivre chauffé pendant six semaines 
à 4450, formé du constituant noir, n'a indiqué 
aucune formation de «-y. Le constituant appelé 
8 apparent peut être regardé, au point de vue 

1. CarPenTer et Enwarxps : Institute of Metals, janvier 1911. 
— CanPenTER : Institute of Metals, janvier 1912; Revue de 
Métallurgie, 1913, Mémoires, p. 451. 

structural au moins, comme un constituant ana- 
logue à la troostite. 
Les transformations obtenues par trempe dans 
les laitons peuvent être résumées de la façon 
suivante : 

Fig. 66. — Laiton (Qu —58; Zn —42), brut de fonderie 
(x 47). 
a) Au point de vue structure, les laitons 
formés de la solution : et du constituant non 
résolu (5 apparent), lesquels industriellement 

(Cu = 58 ; Zn — 42), trempé à 825, 
non revenu (>< 47). 
Fig. 67. — Laiton 
renferment entre 55 et G630/, de cuivre (à 
moins de renfermer d’autres métaux que cuivre 
et zinc, notamment du nickel), trempés au- 
dessus de 4750, voient diminuer la teneur en &, 
tandis que le constituant qui rappelle la troos- 
tite, le 5, prend plus d'importance, 
changeant d’aspect : il devient beaucoup moins 
attaquable (fig. 66 et 67). 
mais en 
s 
